- 115 — 

 Ho fatta quindi pervenire alla presenza del solfato di calcio 

 deacquificato una abbondante corrente di vapor acqueo, ho seccati 

 i tubi per lungo tempo in un essicatore ad acido solforico ed ho 

 verificato che il riassorbimento avviene in queste proporzioni gra- 

 dualmente decrescenti coli' aumentare della temperatura cui il sale 

 fu sottoposto: 



Si può a ragione ritenere che l' acqua che è rimasta nella pro- 

 porzione di 0,2 Y^ nel sale portato a 280°, 290° anche dopo pro- 

 lungata a,zione di essiccamento, non è acqua di riassorbimento, ma 

 acqua meccanicamente interposta nella massa. 



Da queste esperienze risulta che per il solfato di calcio idrato 

 sintetico, la proprietà di riassorbire acqua cessa a 260° e se è 

 concordemente affermato dagli sperimentatori che la selenite perde 

 la proprietà del riassorbimento verso 300°, si può anche in questo 

 caso argomentare che queste differenze ed oscillazioni di proprietà 

 abbiano per causa l'essere la selenite più compatta e perciò più 

 resistente alle azioni esterne di quello che non sia il solfato di 

 calcio artificiale, più suscettibile di pronte reazioni a causa dèlia 

 sua estrema suddivisione. 



Studiate cosi le proprietà del solfato di calcio artificiale in 

 rapporto a quelle del gesso, riesce interessante lo studio sulla 

 formazione artificiale dell' ànidrite, intendendo naturalmente per 

 sintesi mineralogica la produzione di una sostanza artificiale simile, 

 per caratteri chimici e fisici, ad una sostanza minerale naturale, 

 concetto ben diverso da quello di sintesi chimica di un corpo, 

 poiché la spècie chimica è pienamente determinata quando di essa 

 si conoscono soltanto la formola e la composizione centesimale. 



La sintesi mineralogica presenta grande importanza allorché 

 la si voglia applicare non solo allo scopo di produrre una specie 

 minerale conosciuta, ma anche per studiarne la genesi naturale, 

 od anche le successive sue metamorfosi. 



